カナダの OSB に関する

FAQ
Version 2019.12

                ?
?
?

カナダの OSBに関するFAQ

目次

1

OSB とは

Q1-1 OSB とはどのような用途に使うものですか ? ・・・・・・・・・4
Q1-2 OSB とはどのような材料ですか ? ・・・・・・・・・・・・・・5
Q1-3 OSB の縦・横の強度は異なりますか ? ・・・・・・・・・・・・5
Q1-4 OSB はどのように製造するのですか ? ・・・・・・・・・・・・6
Q1-5 OSB の原料はどのような樹種ですか ? ・・・・・・・・・・・・7
Q1-6 OSB はどのような接着剤を使っているのですか ? ・・・・・・・7
Q1-7 それぞれの接着剤の特徴を教えてください。
・・・・・・・・・・8
Q1-8 OSB の等級と厚さの関係を教えてください。 ・・・・・・・・・8
Q1-9 OSB と合板はどう違うのですか ? ・・・・・・・・・・・・・・9

Q2-1 OSB の寸法の規格（長さ、幅、厚さの公差）を教えてください。 ・・・・・・・・ 10
Q2-2 OSB の密度はいくつですか ? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
Q2-3 OSB の厚さ方向の膨潤はどの程度ですか ?

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

Q2-4 OSB は厚さ膨張が発生した後、乾燥することによって再び縮みますか ? ・・・・ 11
Q2-5 OSBは厚さ膨張が発生した後、反り、曲がり、ねじれはどの程度発生しますか? ・ 11

2

物理的性質

Q2-6 OSB は合板と比較して、どの程度反りますか ? ・・・・・・・・・・・・・・・ 11
Q2-7 OSB の内側と外側の含水率はどのくらい違いますか ? ・・・・・・・・・・・・ 11

3

強度性能

Q3-1 OSB の曲げ強さや曲げヤング係数の規格を教えてください。・・・・・・・・12
Q3-2 OSB の面内せん断性能はどの程度ですか ? ・・・・・・・・・・・・・・・・12
Q3-3 OSB の釘の保持力はどの程度ですか ? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Q3-4 OSB は吸水後に強度が落ちますか ? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Q3-5「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」（グレー本）の詳細計算法では合板の記載しかありませんが、OSB を当てはめることはできますか ? ・・・・・・14
Q3-6 耐力壁のせん断耐力を算出するときに必要となるじん性低減係数（Kd）は構造用合板の場合は（一社）日本ツーバイフォー建築協会の「2007 年枠
組壁工法建築物 設計の手引き・構造計算指針」に掲載されていますが、OSB に当てはめることはできますか ? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Q3-7 OSB の壁倍率はいくつですか ? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
Q3-8 APA は Q3-7 であげた OSB の 6 種類の壁倍率の大臣認定を取得していますが、その仕様を利用する場合は、誰でも利用することが出来ますか？
また、どこへ問い合わせればよいですか ? ・・・・・・・・・・・・・・・・17
Q3-9 木造軸組構法の施工例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
Q3-10 枠組工法の施工例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

APA エンジニアード・ウッド協会（APA）は日本の農林水産大臣が認めたカナダ産 JAS 構造用 OSB を含むエンジニアードウッドに関する日本農林規格（JAS）登録外国認定機関です。

Q4-1 OSB は日本の厳しい気象条件下で、20〜30 年間耐えられますか ? ・・24
Q4-2 OSB は蟻害や虫害の懸念がありますか？
また、腐朽菌やカビに弱くありませんか？ ・・・・・・・・・・・・・・25
Q4-3 OSB による暴露試験は行っていますか ? ・・・・・・・・・・・・・・・ 25
Q4-4 耐力壁に OSB を使うと壁内結露が起こりますか ?

・・・・・・・・・・26

Q4-5 OSB の透湿抵抗値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

4

耐久性と
試験データ

Q4-6 OSB の熱伝導率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

5

Q5-1 OSB をカットした部分は防水処理が必要ですか ? ・・・・・・・・・・・・30
Q5-2 施工後、OSB の木口が膨らむのを防ぐにはどうすればよいですか ? ・・・・30
Q5-3 T&G（本実）加工はできますか ? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

施工性

Q5-4 モルタル下地として使用する場合の注意点はありますか ? ・・・・・・・・・31
Q5-5 OSB は、住宅金融支援機構のフラット 35S（優良住宅取得支援制度）で使用することができますか ?

・・・・・・・・・31

Q5-6 APA が推奨するパネルの隙間（すきま）はどれくらいですか ?
また、隙間の重要性は ? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
Q5-7 内装仕上げ材として OSB を使うとき、防火面での制限はありますか ? ・・・32

Q6-1 OSB からホルムアルデヒドは発生しますか ? ・・・・・34
Q6-2 OSB から VOC は発生しますか ?

・・・・・・・・・・34

Q6-3 OSB を燃やすと有害物質は発生しますか ? ・・・・・・35

6

安全性

Q6-4 OSB の耐火性能はどの程度ですか ? ・・・・・・・・・35

7 OSB のサイズ・納期・
仕様・取り扱い上の注意点

Q7-1 国内で入手可能な OSB のサイズ（大きさ、厚さ）は ? ・・・36
Q7-2 OSB の一般的なサイズの実寸法はいくらですか ? ・・・・36
Q7-3 OSB の納期はどのくらいですか ? ・・・・・・・・・・・37
Q7-4 APA の仕様や施工例は他の機関が認定している製品にも該当しますか ? ・・・・・・・・・・・・・・・・37
Q7-5 取り扱い上の注意点はありますか？・・・・・・・・・・・38

Q8-1 OSB の需要をどのように見ていますか？ ・・・39
Q8-2 OSB はどこで入手できますか？ ・・・・・・・39

8

OSB の今後の需要と供給・入手法1 OSB とは
Q1-1 OSB とはどのような用途に使うものですか ?
OSB は構造用パネルです。主な使用用途として下記のものがあります。

①構造用下地材：屋根、壁、床配向の効果によって曲げ強さや曲げヤング係数は構造用合板と同等の十分な強度を持っています。また、OSB 屋根下地材は表面に滑り止め処理を施して製造されているため、野地板などへも安全に施工できます。

屋根

壁

床

片面がザラザラして作業しやすくなっています。

②部材の一部：I ジョイストのウェブ材、構造用断熱材（SIP）
面内せん断が高い（構造用合板の2〜3 倍）特性を持っています。
SIP に利用されるOSB サイズの原版は③内装用

11mm×910mm×7,320mm という大きなサイズですので、屋根下地に使用した場合、継手と施工手間を省くことが出来ます。

I ジョイスト

4

SIP

店舗等の表しとして。

Q1-2 OSB とはどのような材料ですか ?
OSB（Oriented Strand Board、配向性ストランドボード）は、北米で住宅の構造用下地材として開発された木質系面材です。「ストランド」と呼ばれる幅 13〜19mm、長さ 70〜130mm、厚さ 0.6〜0.7mm の短冊状の削片を構成要素としています。
OSBの特徴は「Oriented‐配向された」という名称の通り、ストランドの繊維方向の向きを揃え、それを直交に積層してから圧縮し製造しているところにあります。通常、表層をパネル長手方向に配向し、芯層はそれと直交させて配向させた 3 層又は 5 層構造になっています。

ストランド

Q1-3 OSB の縦・横の強度は異なりますか ?
木材は異方性のある材料で、繊維方向の強度が大きいという性質があります。このため、ストラ
ンドを配向することによって、繊維方向の強度を最大限に利用し、その結果、高い曲げ強度を得ることができます。
OSB は縦方向（ストランド方向）がおよそ 2〜3 倍強くなるように設計されています。

5

Q1-4 OSB はどのように製造するのですか ?
OSB の製造工程① 原木玉切り

HOW?

④ 貯蔵

③ ストランドに切削

② 皮むき

⑤ 乾燥

⑥ 接着剤・ワックス塗布⑦ ボードの形成⑩ 出荷⑨ グレードスタンプ・カット

⑧ プレス

MI

6

LL

Q1-5 OSB の原料はどのような樹種ですか ?
カ ナ ダ 産 の OSB の 原 料 樹 種 は、主 に 雑 木 で あ る ア ス ペ ン（ヤ ナ ギ 科 の 温 帯 広 葉 樹、学 名
Populus tremuloides Michx. 日本の白樺に近い木）や雑多な広葉樹も利用されています。
OSB は、アスペンのような他には使用方法のない未利用材や小径木、間伐木などを原料としているため、資源の有効利用という観点から非常に優れた建築材料です。また、樹皮や廃材はボ
イラー燃料にしていますので、原木歩留まりは 90% 弱と非常に高くなっています。
OSB の原料は全て新しい丸太が使用されており、建築廃材や倒木などは使用されていません。
カナダやアメリカには PEFC、FSC、CSA、SFI といった森林認証プログラムがありますが、これらの認証を取得し、認証林から原材料を調達しカナダ産 OSB は製造されています。

Q1-6 OSB はどのような接着剤を使っているのですか ?
OSB に使用する接着剤は製品によって異なりますが、フェノール樹脂やポリイソシアネートが一般的です。フェノール樹脂は耐水性、耐久性に優れ、ポリイソシアネートはホルムアルデヒ
ドを含まないなどの特徴があります。また、配向層毎に異なる接着剤を使う場合もあります。
OSB 完成品の重量に占める樹脂の割合は、2.5〜5% 程度です。OSB よりも構成要素の小さなPB（パーティクルボード）や MDF と比べると、より少ない量で接着することができます。

7

Q1-7 それぞれの接着剤の特徴を教えてください。
OSB には、フェノール樹脂接着剤とポリイソシアネートが用いられます。フェノール樹脂接着
剤は、屋外または常時湿潤な状態にある場所に使用される性能を有する接着剤です。一方、ホルムアルデヒドを含まない非ホルムアルデヒド系接着剤のポリイソシアネートはフェノール樹脂と比べて、より強く、より速く接着することが可能です。
OSB 工場では、最新鋭の接着剤塗布機械を使用し、接着剤調合機（ブレンダー）で大量の接着剤をストランドに塗布するので、非常に精巧に接着剤を塗布することができます。

Q1-8 OSB の等級と厚さの関係を教えてください。
日本では、1987年に制定されたOSBの規格「構造用パネルの日本農林規格（JAS）」があります。
JAS 規格では、曲げ性能に応じて OSB を 1 級〜4 級に区分しています。これは、屋根及び床下地として用いる場合の垂木及び根太間隔を想定しています。1 級に近づくにつれて曲げ性能が高くなりますが、壁下地には 4 級から使用できます。
JAS 規格の各等級に対して、様々な厚さの OSB が用意されています。一般的な等級と厚さの関連は次表の通りです。

構造用パネル OSB の等級と厚さ（F☆☆☆☆製品）

8

JAS 等級

厚さ (mm)

主な用途

4級

9

壁下地

3級

11, 12

屋根下地

2級

15

床下地

1級

24, 28

床下地

Q1-9 OSB と合板はどう違うのですか ?
合板は、木材をかつら剥きして得た単板を、繊維方向が互い違いになるように重ねて接着した
木質系面材です。構造用合板とOSBは、屋根や壁の下地材として似たような使われ方をしていて、告示で定められている壁倍率の値も同じです。
ただし、合板は曲げ性能が高いので床などに、OSB はせん断性能が高いので耐力壁に、より向いていると言えます。釘の抜けにくさは、ほぼ同じです。

表層の配向方向表

板 （フェイス）

添え心板 （クロスバンド）心

板 （コア−）
内層の配向方向

添え心板 （クロスバンド）
裏

板 （バック）裏層の配向方向５プライ（５枚合わせ）合板の標準構成

合板の構成
出典：「合板のはなし」
東京合板工業組合／東北合板工業組合

3 層構成の OSB
出典：「ウッドエンジニアリング入門」林知行

9

2 物理的性質
Q2-1 OSB の寸法の規格（長さ、幅、厚さの公差）を教えてください。
①

OSB の寸法は、JAS 規格で次のように規定されています。
表示された寸法に対する測定した寸法の差が、① 幅及び長さについては＋0mm、−4mm 以下であること。
② 厚さについては、16mm 以下の OSB では±0.8mm 以内、①③

16mm を超える OSB で±5% 以内であること。

②③ 対角線の長さの差が 4mm 以下であること。

Q2-2 OSB の密度はいくつですか ?
OSB の密度は製品によって異なりますが、0.65g/cm 3 程度です。参考までに構造用合板の密度は 0.55g/cm 3 程度です。

Q2-3 OSB の厚さ方向の膨潤はどの程度ですか ?
OSBに限らず、木質ボード類は製造時に大きな熱圧変形を受けるため、含水率の変化（吸水・吸湿）によって、厚さ方向へのはね戻り（スプリングバック）を生じることがあります。
JAS 規格に規定された OSB の厚さ膨張率の基準値は、吸水厚さ膨張率試験（72 時間散水―この試験で散水される水量は 4 リットル / m 2 / 分です。）で木口から 75mm で 24% 以下となっています。ただし、一つの例としてカナダ産OSB厚さ12mm（カナダ産OSBのメーカー提供）として、（財）日本合板検査会で行った JAS 規格の吸水厚さ膨張率試験は 6.97% という結果が出ています。
しかしながら、OSB だけではなく構造用合板などの木質材料全般は、常時水分に曝されるような使用は想定されていません。長時間高湿度が維持される場所や直接水のかかる場所への使用は避け、施工中は室内か屋根のある場所に保管してください。適切に使用すれば * 、非常に優れた
建築材料といえます。
* Q5-6「2-3mm の隙間を設ける理由」をご参照ください。

10

Q2-4 OSB は厚さ膨張が発生した後、乾燥することによって再び縮みますか ?
OSB は厚さ膨張が起こり、その後、乾燥すると若干収縮する傾向があります。ただし、厚さ膨張全体の約 1/3 から 1/2 は、乾燥しても元に戻りません。

Q2-5 OSB は厚さ膨張が発生した後、反り、曲がり、ねじれはどの程度発生しますか?
OSB は厚さ膨張により反り、曲がり、ねじれが生じるという傾向はありません。反り、曲がり、
ねじれは、厚さ膨張が起こりうる状況下で、OSB に無理な力がかかっている時に生じます。

Q2-6 OSB は合板等と比較して、どの程度反りますか ?
「反り」という現象は、主に合板のように単板の木目がパネルの長さ全体にかかっている製品に発生します。湿気の浸入によってパネル全体に対する内部応力が発生した場合、反りが発生しやすくなります。また、PB（パーティクルボード）やMDFの場合は、その構成要素が削片（パーティクル）及び繊維（ファイバー）のため、長期に側面からかかる圧力に対抗できず変形してしまいます。
OSB は、ストランドの長さが 70〜130mm と短い事と横方向のストランドがパネルを変形させる内部応力に対抗するため、反りに対して最も強い製品と言えます。また、OSB はストランドが大きいために、側面からかかる応力がストランド全体に移動し、パネルの変形を防いでいます。

Q2-7 OSB の内側と外側の含水率はどのくらい違いますか ?
OSB の生産時点においては、含水率は内側も外側も同じです。また、中心部と端部分の含水率にも差はありません。含水率は JAS 規格の 13% 以下に基づきます。

11

3 強度性能
Q3-1 OSB の曲げ強さや曲げヤング係数の規格を教えてください。
OSB の曲げ性能は、JAS 規格で次のように規定されています。常態曲げ試験及び湿潤曲げ試験の結果、次の表の計算式によって算出した数値以上であることとなっています。それぞれの試験
方法については、JAS 規格に示されています。

試験項目

常態曲げ試験

湿潤曲げ試験

曲げ強さ

等級

曲げヤング係数（MPa 又は N/mm 2 ）（GPa 又は 10 3 N/mm 2 ）

強軸方向

弱軸方向

強軸方向

弱軸方向

1級

2

7,056/h22,107/h329,890/h

8,820/h3

2級

5,537/h2

1,666/h2

13,230/h3

3,920/h3

3級

3,675/h2

1,127/h2

6,860/h3

1,960/h3

4級

2,156/h2

637/h23,430/h3

980/h3

1級

3,528/h2

1,078/h2

14,700/h3

4,410/h3

2級

2,793/h2

833/h26,860/h3

1,960/h3

3級

1,862/h2

539/h23,430/h3

980/h34級

1,078/h2

343/h2

1,470/h3

490/h3注）1 h は試料パネルに表示してある厚さ（mm）とする。
2 強軸方向とは、木材の小片を一定方向に配列し成型されたパネルにおける表面及び裏面の小片の主たる繊維方向をいう。
3 弱軸方向とは、強軸方向と直交する方向をいう。

Q3-2 OSB の面内せん断性能はどの程度ですか ?
OSB は面内せん断性能が高く、構造用合板の 2〜3 倍の値を示します。このため、せん断強度が要求される壁や I ジョイストのウェブに最適な材料です。
合板や OSB などの面内せん断性能を比較した下記の試験結果があります。

（mm）

厚さ

（g/cm 3 ）

密度

せん断強さ

せん断弾性係数

ラワン合板

9

0.57

5.31

0.446

ラーチ合板

9.5

0.65

4.55

0.513

カナダ産針葉樹合板

9.5

0.51

4.17

0.556

OSB

9.5

0.65

8.44

1.34

MDF

9

0.76

11.1

1.16

（MPa）

注）測定は ASTM（American Standard Test Method ）D 2719-96 Method C による。
出典：「木材工業ハンドブック改訂４版」丸善、p619、2004

12

（GPa）

Q3-3 OSB の釘の保持力はどの程度ですか ?
OSB の釘の保持力は、パネルの密度によって変化しま
すが、合板、PB（パーティクルボード）、MDF とほぼ同等です。OSB の釘耐力性能については、JAS 規格で次のように規定されています。
・釘接合せん断試験において、最大耐力を 4 で割った値が 686N 以上であること。
・釘引抜き試験において、最大引抜き耐力が 88N 以上であること。
それぞれの試験方法については、JAS 規格に示されています。

Q3-4 OSB は吸水後に強度が落ちますか ?
木材中に含まれる水分には、細胞壁に吸着している「結合水（けつごうすい）」と細胞の内孔などに自由な状態で存在している「自由水（じゆうすい）」の2種類があります。
結合水が増えると、細胞壁の水素結合が緩くなるため、変形しやすくなります。一般的に、木質材料は水に濡れると木材の繊維が弱くなるため、強度が低くなる傾向にあります。JAS 規格では、湿潤後（72 時間散水後）でも十 分 な 曲 げ 強 度 が あ り、損 失 を 約 50% と 見 て お り、OSB の曲げ強度はこの現象を考慮して規格化されています。

13

Q3-5 「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」（グレー本）の詳細計算法

では合板の記載しかありませんが、OSB を当てはめることはできますか ?

はい。出来ます。しかし、詳細計算法で耐力壁の性能を算出するためには、くぎ 1 本当たりの一面せん断性能と面材のせん断弾性係数が必要となりますが、グレー本には OSB での値が示されていません。そこで、OSB のくぎ 1 本当たりの一面せん断性能については、グレー本に示される試験方法によりデータを取得していますので、それらを下表に示します。
ま た、面 内 せ ん 断 弾 性 係 数 に つ い て は、厚 さ 9.5mm の OSB を 対 象 に、ASTM D 2719-96
Method C の方法で面内せん断試験を行った結果が『木材工業ハンドブック改訂 4 版』に掲載されています（1.4kN/mm 2 ：厚さによらず一定）。
これらの数値については「中層大規模構造研究会 設計支援情報データベース」（中層大規模木造研究会 Ki https://www.ki- ki.info/）にも掲載されています。

くぎ 1 本あたりの一面せん断性能の数値

k

δv

δu

ΔPv

GB

(kN/cm)

(cm)

(cm)

(kN)

(kN/cm2 )

太め鉄丸釘
CN65

8.89

0.15

0.77

1.35

134

15mm

太め鉄丸釘
CN65

7.64

0.19

2.18

1.43

134

OSB

24mm

太め鉄丸釘
CN75

9.08

0.22

1.38

1.99

134

OSB

24mm

鉄丸釘
N75

6.27

0.24

1.67

1.52

134

OSB

28mm

太め鉄丸釘
CN75

10.68

0.19

2.09

2.03

134

面材

厚み

釘

OSB

12mm

OSB

注 1：ΔPv , δv , δu は試験体ごとに求め、3 体のバラツキを考慮して Δ Pv , δv については信頼水準 75% の 50% 下側許容限界値（50% 下限値）を、δu については信頼水準
75% の 95% 下側許容限界値（5% 下限値）を求めた。また、剛性 k は 50% の下限

値の ΔPv と δv を使って算出した。

注 2：ΔPv にはグレー本に記載の一面せん断の数値と異なり、施工のバラツキに関する低減係数 0.95 を掛けていない。また、使用環境や耐久性による低減等についても考慮していないため、別途適切に判断して低減を考慮することが望ましい。

14

Q3-6 耐力壁のせん断耐力を算出するときに必要となるじん性低減係数（Kd）は構造用合板の場合は（一社）日本ツーバイフォー建築協会の「2007 年枠組壁工法建築物 設計の手引き・構造計算指針」に掲載されていますが、OSB に当てはめることはできますか?

OSB のじん性の低減係数は計算により算出することが出来ます。
以下がその算定方法と値の表です。

Qa=Kd・Qy

Q a ：耐力壁の許容せん断耐力
K d ：じん性による低減係数
Q y ：降伏せん断耐力

じん性低減係数による低減係数 Kd の算定

Kd ＝0.2Q u 2 μ - 1
Qy

面材の種類

試験体記号

厚さ

(mm)

Qu ( Pu ) Qy ( Py )

釘

面材
種類

間隔
(cm)

AW75 - 1
AW75 - 2構造用パネル
4級

AW75 - 3
HW50 - 1
HW50 - 2
HW50 - 3

7.5
9.0

CN50
5.0

Kd

μ

KN

KN

26.5

16.9

6.99

1.130

27.1

16.4

6.33

1.129 > 1.000

25.4

16.0

5.61

1.015

39.0

24.2

5.14

0.982

42.6

26.3

4.47

0.913 = 0.902

41.3

25.7

4.44

0.902

Kd >1 の場合は、Kd =1

APA エンジニアード・ウッド協会 試験結果報告書より

15

Q3-7 OSB の壁倍率はいくつですか ?
OSB を用いた耐力壁の壁倍率は、木造軸組構法は昭和 56 年建設省告示第 1100 号に、枠組壁工法は平成 13 年国土交通省告示第 1541 号に規定されています。
木造軸組構法では、N50釘を15cm以下の間隔で打ち付けた場合に2.5倍です。枠組壁工法では、
CN50 釘を外周部 10cm 以下・中通り 20cm 以下で打ち付けた場合に 3.0 倍です。いずれも、構造用合板と同じ倍率になっています。
APA では、釘の種類や間隔を変えることによって、下表のように、より高い倍率の大臣認定を取得しました。

工

木造軸組構法

法

くぎの種類

大壁仕様

CN50

大壁・床勝ち仕様

真壁・床勝ち仕様

枠組壁工法

くぎ間隔

壁倍率

認定番号

150mm以下

4.1 倍

FRM-0326

100mm以下

200mm以下

3.2 倍

FRM-0327

CN50
CNZ50

75mm以下150mm以下

3.8 倍

FRM-0466

CN50
CNZ50

75mm以下150mm以下

3.4 倍

FRM-0472

CN50

75mm以下150mm以下

3.6 倍

TBFC-0088

CN50
CNZ50

50mm以下100mm以下

4.7 倍

TBFC-0129

外周部

中通り

75mm以下注）APA の大臣認定を使用する場合は、認定書に記載させている寸法を遵守してください。

16

Q3-8 APA は Q3-7 であげた OSB の 6 種類の壁倍率の大臣認定を取得していますが、その仕様を利用する場合は、誰でも利用することが出来ますか？また、どこへ問い合わせればよいですか ?

APA の 大 臣 認 定 は そ の 施 工 要 領 に 従 え ば、ど な た で も 使 用 可 能 で す が、使 用 の 際 に は 必 ず
APA に登録の手続きを行ってください。
登録手続きは、APAのウェブサイト(www.osbpanel.org)から申込フォームをダウンロードし、必要事項を記入の上、メールまたはFAXでお送りください。申込書を受領後、大臣認定書のコピーを送付します。
ただし、認定時の性能試験はカナダ産 OSB を用いて実施しているため、この認定を使用する場
合は、カナダ産 OSB を使うことを推奨します。

PC
ダウンロードメール・FAX
で送信

申込書

認定書

17

Q3-9 木造軸組構法の施工例

大壁仕様 FRM-0326【4.1 倍】及び FRM-0327【3.2 倍】

施工例 1 【面材を縦方向に継がない場合】
くぎ間隔は、壁倍率 3.2 倍の場合：外周部 100 ㎜以下、中通り 200 ㎜以下
壁倍率 4.1 倍の場合：外周部 75 ㎜以下、中通り 150 ㎜以下
下図の面材の張り方は、4.1 倍の場合を示しています。

455〜500

1715〜3075（横架材間内法寸法）455〜500
455〜500
455〜500
梁、桁等

柱

105 105以上

105 105以上

継手間柱

45 90以上

間柱

30 90以上

土台

105 105以上

基礎

下地組図

くぎ間隔
75以下

隣り合う面材同士の
間隔2〜３
くぎ

A部
75以下
150以下

構造用パネル（4級）厚9.0
構造用パネル（4級）
厚9.0

端あき
12（ 2）

A部詳細図

くぎ CN50
外周部＠75以下
中通り＠150以下

18

施工図（単位 : ㎜）

施工例 2 【面材を縦に継ぐ場合】
くぎ間隔は、壁倍率 3.2 倍の場合：外周部 100 ㎜以下、中通り 200 ㎜以下
壁倍率 4.1 倍の場合：外周部 75 ㎜以下、中通り 150 ㎜以下
下図の面材の張り方は、3.2 倍の場合を示しています。
455〜500

1875〜3075（横架材間内法寸法）455〜500
455〜500
455〜500
梁、桁等

105 105以上

胴つなぎ

45 90以上

柱

105 105以上

継手間柱

45 90以上

間柱

30 90以上

土台

105 105以上

基礎

下地組図

くぎ

くぎ間隔
100以下

隣り合う面材同士の
間隔2〜３

100以下
A部
100以下
200以下

構造用パネル（4級）厚9.0
構造用パネル（4級）
厚9.0

端あき
12（ 2）

A部詳細図

くぎ CN50
外周部＠100以下
中通り＠200以下

施工図（単位 : ㎜）

19

木造軸組構法の施工例

大壁・床勝ち仕様 FRM-0466【3.8 倍】

施工例 【面材を縦に継がない場合】
くぎ間隔は、外周部 75 ㎜以下、中通り 150 ㎜以下
本仕様では、面材を高さ方向で継ぐことは認められていません。

455（芯々寸法）

2625〜2945（横架材間内法寸法）

455（芯々寸法）
455（芯々寸法）
455（芯々寸法）
梁、桁等

柱105 105以上

105 105以上

継手間柱
見付幅45 奥行き60以上
間柱
見付幅27 奥行き60以上
受材
厚27 幅60以上
くぎN75又はNZ75＠200以下

床下地板（12以上30以下）

土台

下地組図

105 105以上

基礎

75以下

75以下

縁端距離
12（ 2）
目地の隙間
2〜3

くぎCN50

A部

75以下
75以下

150以下

構造用パネル（4級）
厚9.0
くぎ CN50又はCNZ50
外周部＠75以下

縁端距離
12（ 2）

A部詳細図

くぎ CN50又はCNZ50
中通り＠150以下

20

施工図（単位 : ㎜）

木造軸組構法の施工例

真壁・床勝ち仕様 FRM-0472【3.4 倍】

施工例 【3.4 倍の場合】
くぎ間隔は、外周部 75 ㎜以下、中通り 150 ㎜以下
本仕様では、面材を高さ方向で継ぐことは認められていません。
91

455（

0（
柱

2518〜2856（横架材間内法寸法）

芯々寸

法）

間隔

455（

）

芯々寸

法）

91

455（

0（
柱

芯々寸

法）

間隔

）

455（

芯々寸

法）

受材
厚さ30 幅60以下

梁、桁等

105 105以上

受材と上部横架材との接合
くぎN75又はNZ75@150以下
柱 見付幅105 以上120以下
奥行き105以上
間柱
見付幅30 奥行き60以上
受材と下部横架材との接合
受材は床下地板を介して下部横架材に接合
くぎN75又はNZ75@150以下
受材

受材と柱との接合
くぎN75又はNZ75@200以下厚さ30 幅60以上
土台

床下地板（12以上30以下）

下地組図

105 105以上

基礎

75以下
A部

75以下

75以下

150以下

75以下

構造用パネル（4級）
厚9.0

梁

縁端距離
15（ 3）

柱

隙間1

縁端距離
15（ 3）

75以下
くぎ

150以下
くぎ CN50又はCNZ50
外周部＠75以下

隙間1

A部詳細図

くぎ CN50又はCNZ50
中通り＠150以下

施工図（単位 : ㎜）21

Q3-10枠組工法の施工例

TBFC-0088【3.6 倍】

施工例 【3.6 倍の場合】

1820〜2730（上枠と下枠間の外法寸法）

くぎ間隔は、外周部 75 ㎜以下、中通り 150 ㎜以下

455
〜500

455
〜500

頭つなぎ
455
〜500

上枠

455
〜500

端根太

下地組図

38 89以上

38 89以上

たて枠

38 89以上

下枠

38 89以上
床下地板

土台
基礎

くぎ間隔
75以下

隣り合う面材同士の
間隔2〜３
くぎ

A部
75以下

150以下

構造用パネル（4級）
厚9.0

構造用パネル（4級）厚9.0

くぎ CN50
外周部＠75以下
中通り＠150以下

施工図

22

端あき
10（ 2）

A部詳細図（単位 : ㎜）

枠組工法の施工例

TBFC-0129【4.7 倍】

施工例 【4.7 倍の場合】

2440〜2745（上枠と下枠間の外法寸法）

くぎ間隔は、外周部 50 ㎜以下、中通り 100 ㎜以下

たて枠
間隔455

たて枠
間隔455

頭つなぎ
たて枠
間隔455

たて枠
間隔455

端根太

下地組図

上枠

38 89以上

たて枠

38 89以上

下枠

38 89以上

床下地板
土台
基礎

縁端距離
19（ 2）

50以下

50以下

目地の隙間
2〜3

50以下

くぎCN50A部
構造用パネル（4級）
厚9.0

50以下

100以下

くぎ CN50
外周部＠50以下
くぎ CN50
中通り＠100以下

施工図

50以下

縁端距離
10（ 2）

A部詳細図（単位 : ㎜）23

4 耐久性 と 試験データ
Q4-1

OSB は日本の厳しい気象条件下で、20〜30 年間耐えられますか ?

高温多湿の熱帯地域から豪雪の寒帯地域まで、世界中のあらゆる気候条件下で使用されています。日本でいえば寒冷の北海道から熱帯の石垣島まで使用されています。
OSB は北米で開発され、1980 年代から本格的に生産が開始されました。日本に本格導入されてから 25 年以上になることからも OSB の耐久性は高く評価されています。
他の木質材料と同じように、一定荷重下における頻繁な湿度や温度の変化は長期使用によるたわ
みや変形を増加させる傾向がありますが、PB（パーティクルボード）や MDF と比較して長期使用によるたわみの影響が少ない安定した製品であることが知られています。
合板も OSB も常時水分に曝されることを想定していないので合板との耐久性の違いを比較することはあまり重要ではありません。

HOT

24

COLD

Q4-2

OSB は蟻害や虫害の懸念がありますか？
また、腐朽菌やカビに弱くありませんか？

OSB が他の木質製品よりもシロアリ、害虫の影響を受けやすいということはありませんし、腐朽菌やカビに弱いということもありません。一般的に、木質材料の含水率が20〜25%を超え、適度な温度が一定期間続くと菌類の発生する環境となります。
OSB の高温高圧の生産工程において菌類は生存できません。
住宅下地材として使用された場合の OSB や合板の含水率は 8〜
13% となりますが、菌類が生長するのに適した環境ではありません。
木材や木質パネルにカビを発生させないためには、施工の際に雨に濡れないようにすること、窓等の開口部やバルコニーなどの防水処理を適確に行うことが重要です。

Q4-3 OSB による暴露試験は行っていますか ?
APA には、6 ヶ月間と 12 ヶ月間の暴露試験データがあります。6 ヶ月と 12 ヶ月という暴露期
間は、考えられる建築工事の遅延を想定して決められています。この試験期間内では、OSB は十分に耐えました。
ただし、OSB は恒常的に屋外に曝されて使用されることは前提となっていないことを考慮し、適切な設計、施工をお願いいたします。

25

Q4-4 耐力壁に OSB を使うと壁内結露が起こりますか ?
住宅の内外に温湿度の差があると、壁を通って熱や水蒸気が流れます。住宅の室内では、人体そのものや生活行為から 1 日に数リットルの水分が発生しています。冬季は外気が冷たく乾燥しているため、温かく湿った空気が壁を通過して室内から外気へと流れ出ます。このとき、断熱材の外気側は低温になっているので、壁内で空気が冷やされて結露を生じてしまいます。これを「壁内結露」と呼び、木材の腐朽や蟻害を招く原因となります。
これを防ぐためには、壁内の室内側に防湿シートを施工し、壁の中に水蒸気を入れないようにする必要があります ( 防湿層 )。断熱材には予め防湿シートが付いている製品もありますが、そうでない場合は、別途防湿シートを施工することが重要です。この防湿シートは、壁内の外気側に施工する透湿防水シートとは異なるので、注意してください。
実際には、防湿シートをきちんと施工しても、コンセントボックスやスイッチプレート、埋め込
み照明器具などの周りで、わずかな隙間から水蒸気が壁内に入ってしまう可能性があります。
入ってしまった水蒸気を外に出すためには、外装材の内側に通気層を設けることが有効です。また、理想的には外壁の層構成を室内側から外気側に向かって、順番に透湿抵抗(水蒸気の通し難さ)
が小さくなるように設計すると、水蒸気を壁内から外気側に排出しやすくなります。

26

各種面材（厚さ 9.5mm）の透湿抵抗は、次表のとおりです。OSB は合板などと比べて透湿抵抗が大きいため、壁の外気側に施工しにくいと思われるかもしれません。しかし、どのような面材であっても、室内側の防湿層の施工がきちんとしていなければ、腐朽や蟻害につながることには変わりありません。

種類

透湿抵抗
（面材は厚さ 9.5mm 時）〔 x10 -3 (m2・s・Pa)/ng 〕

OSB

※2

合板

MDF

せっこう
ボード

防湿シート

8.5

2.4

0.2

A 種 82B 種 14416.0※1APA 試験値
12.1,14.6『住宅の省エネルギー基準の解説』（（財）建築環境・省エネルギー機構、2009）P310-312 参照※1 APA 試験値の出典は、（財）建材試験センターによる試験成績書※2 JIS A6930 に定められた住宅用プラスチック系防湿フィルム A 種、B 種の透湿抵抗

APAでは2種類のOSBについて、2009年に（財）建材試験センターで透湿性試験を行いました。
その結果、上表の※1 に示すように、厚さ約 9.5mm の OSB の透湿抵抗は、12.1 又は 14.6〔×
10 -3 (m 2・s・Pa)/ng〕となり、文献値よりも小さい値となりました（Q4-5 参照）。透湿性能は、『住宅の省エネルギー基準の解説』に示された値だけではなく、JIS や ISO 等の公的試験規格によって測定された値も使用することができますので、ご希望の方には試験成績書をお渡しいたします。

27

Q4-5 OSB の透湿抵抗値
APAでは、2種類のOSBについて、2009年に（財）建材試験センターで透湿性試験を行いました。
試験は、「JIS A 1324（建築材料の透湿性測定方法）5.2カップ法」に従って行いました。結果は、次表の通りです。

試験体

X（3 体平均）Y（3 体平均）寸法（ mm）

300×300、厚さ 9.6

300×300、厚さ 9.8密度（kg/ m3）

630

683

透湿量 G

7.29

6.19

透湿抵抗 Zp

12.1

14.6

透湿係数 Wp

83.1

70.6

透湿率 μ

0.796

0.691

5.25

5.18

（x10 3 ng/s）（x10 -3 (m2・s・Pa)/ng）（ng/(m2・s・Pa））（ng/(m・s・Pa））

質量含水率（x10 -2 kg /kg）

28

Q4-6 OSB の熱伝導率
APA では、2 種類の OSB について、2009 年に（財）建材試験センターで熱伝導率試験を行いました。試験は、「JIS A 1412 - 2（熱絶縁体の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法−第 2 部：熱流計法（HFM 法）」に従って行いました。結果は、次表の通りです。

試験体

X（3 体平均）Y（3 体平均）寸法（ mm）

198.3×199.9、厚さ 11.3

200.1×200.1、厚さ 12.5

密度（kg/ m3）

617.1

611.7

5.94

7.10

0.106

0.102

質量含水率

（x10 -2 kg /kg）

熱伝導率 λ（W/(m・K)）

合板（密度0.55g/m 3 ）の熱伝導率は、0.11〔kcal/（ m・hr・℃）〕という文献値 * があります。これは、比較しやすいよう SI 単位系に変換すると、約 0.128〔W/（m・K）〕です。
空気は熱伝導率が小さく、熱を通しにくい性質があります。このため、材質が異なる物を一様に比較することはできませんが、一般的に密度が小さい（空気をたくさん含んでいる）ほど、熱伝導率が小さくなる傾向にあります。
OSB は密度約 0.6〔g/m 3 〕で、熱伝導率約 0.1〔W/（m・K）〕という試験結果ですので、合板と比較して少し密度が高い割には、熱を通しにくいと言えるでしょう。
*「 木材工業ハンドブック改訂 4 版」丸善、p118、2004

29

5 施工性Q5-1

OSB をカットした部分は防水処理が必要ですか ?

OSB をカットした後、エッジ処理をする必要はありません。OSB は建築中の湿気に対抗できるように開発されています。

Q5-2

施工後、OSB の木口が膨らむのを防ぐにはどうすればよいですか ?

木口の膨らみを抑える最も良い方法は、施工中、雨に当たらないように防水紙等で被うことです。
屋根や壁下地の用途で濡れてしまった場合、OSB が乾いてからその後の施工をしてください。
床下地にて木口の膨れが発生した場合は、乾いた後にサンダーをかけることが有効です。このサンディング処理によって、ジョイント部分はフラットになるので、仕上げフロアの貼りあがりを妨げることはないでしょう。

Q5-3

T&G（本実）加工はできますか ?

OSB には、T&G（本実）加工することができます。APA では 1998 年に、屋根・床の形状を標準化するため、本実加工の形状を開発しました。
雄実部分の厚さ膨張率は、他の部分の膨張率と大きく変わりません。T&G 形状は厚さ膨張、エッジシールを考慮して設計されています。

30

Q5-4 モルタル下地として使用する場合の注意点はありますか ?
モルタル仕上げにおいてクラックを防ぐには、モルタル材料、調合、塗り厚に注意する必要があります。下地部分においては、下記の点に注意が必要です。
・通気胴縁を入れる。
・JIS A 6005 に適合するアスファルトフェルト 430 以上を正しく張る。継ぎ目、開口、出隅、入り隅部分は特に注意する。
・メタルラス、ワイヤラスを正しく張る。継ぎ目、開口、出隅、入り隅部分は特に注意する。

Q5-5

OSB は、住宅金融支援機構のフラット35S（優良住宅取得支援制度）で使用することができますか ?

構造用パネルの JAS 規格に適合する OSB は使用できます。通気工法として、地面からの高さが1m以内は防腐・防蟻処理をしてください。詳しくは、住宅金融支援機構の「木造住宅工事仕様書」「枠組壁工法住宅工事仕様書」をご覧ください。

Q5-6

APA が推奨するパネルの隙間（すきま）はどれくらいですか ?
また、隙間の重要性は ?

APA は特にメーカーによる記載がない限り、全てのパネル（OSB、構造用合板）の端と端に約 2〜3mm の隙間を推奨しております。隙間は重要です。何故なら木は含水率に対して膨張、収縮するからです。平衡含水率へ落ち着くまで、含水率の低い木質材料は膨張、含水率の高い木質材
料は収縮する傾向があります。OSB は前者に属するので、施工中にパネルの端と端の隙間はパネルの座屈の危険性を最小限に抑えます。
APA の推奨する隙間約 2〜3mm は、典型的な 3 x 8（910mm x 2440mm）のパネルに対し、通常の状況で施工される場合です。大型パネルを使用する場合、または厳しい湿度条件を推定している場合には、必要な隙間を増加することがあります。

31

Q5-7

内装仕上げ材として OSBを使うとき、防火面での制限はありますか ?

建築基準法では、特殊建築物のうち用途や規模が一定以上の空間、排煙のための開口部がない空間、大規模な空間、火気を使用する空間などについて、壁及び天井の室内に面する部分を燃え難
い建築材料で仕上げるよう義務付けています（法 35 条の 2）。これを「内装制限」と呼びます。
燃え難い建築材料としては、「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」が定められており、それぞれ 20 分間・10 分間・5 分間燃焼しないなどの、所定の性能を持っています。これらは、告示（平成 12 年建告 1400 号、1401 号、1402 号）に規定された材料のほか、大臣認定を取得した材料もありますが、OSB はいずれにも該当しません。
内装制限がかかるのは次表に該当する用途・構造・規模の空間であり、居室と通路等に分けて、天井と壁の内装材料が決められています（令 128 条の 4、令 129 条）。学校や体育館等は、用途としては内装制限がかかりませんが、大規模になると内装制限がかかる場合があるので、規模等をよくご確認の上、対応して下さい。

用途等制限の対象となる構造と用途に供する床面積
準耐火建築物①劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等

客室が 400m 2
以上

客室が 100m 2
以上②病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る )、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等

３階以上の部分の合計が 300m 2以上

２階以上の部分の合計が 300m 2
以上③百貨店、マーケット、展示場、カフェ、飲食店等

３階以上の部分の合計が 1,000m 2以上

２階以上の部分の合計が 500m 2
以上

その他

居室

難燃材料

床面積の合計が200m 2 以上※床面から1.2m 以下の壁を除く※3 階以上の天井は
準不燃材料

地階、地下工作物内の①〜③の用途自動車車庫、自動車修理工場

すべて

排煙場の無窓居室( 天井高が 6m を超えるものを除く )火を使用する調理室、浴室、ボイラー室、作業室等

大規模建築物

32

通路等

準不燃材料

耐火建築物

内装材料（天井・壁）

準不燃材料
階数 2 以上の住宅の最上階以外の階にあるもの、住宅以外の建築物（主要構造部が耐火構造の場合を除く）
・階数 3 以上で延べ面積 500m 2 超・階数 2 以上で延べ面積 1,000m 2 超・階数 1 以上で延べ面積 3,000m 2 超

難燃材料
※床面から
1.2m 以下の壁を除く

特殊建築物や大規模建築物の内装制限がかかる居室（表中グレーの網掛け部分）では、天井と床面から高さ 1.2m を超える壁は、難燃材料としなければなりません。ただし、床と床面から高さ1.2m 以下の腰壁については対象外なので、OSB や通常の木材が使用できます。
表中グレーの網掛け部分でより多くの OSB 等を使用できる方法として、天井をせっこうボード
等の準不燃材料とすることによって、壁の仕上げに OSB や通常の木材を使用できるという特例があります（平成 12 年建告 1439 号）。このとき、OSB 等の表面に火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けないことや、OSB 等の厚さが 10mm 未満の場合は、難燃材料の壁に直接取り付けることなどの条件が付いています。
また、一戸建て住宅における火気使用室に限られますが、こんろ、固定式ストーブ、壁付暖炉、いろり等の周辺について不燃材料による内装不燃化や遮熱板の設置等を行えば、それ以外の部分についてはOSB等の木材や難燃材料による内装仕上げが可能です（平成 21年国交告 225 号）。
そ の 他 に も、ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 等 を 用 い る 方 法（令 129 条 第 7 項）や、避 難 安 全 検 証 法（令129 条の 2、令 129 条の 2 の 2）によって内装制限を緩和することができます。

33

6 安全性Q6-1

OSB からホルムアルデヒドは発生しますか ?

接着剤を使用した材料の場合、ホルムアルデヒドの放散などが懸念されますが、OSB からのホ
ルムアルデヒド放散は殆どないという試験結果が出ています。そもそも、ポリイソシアネートはホルムアルデヒドを含んでいません。フェノール樹脂でも、ホルムアルデヒドの残存含有量は非常に少なく、安定しており、硬化後には殆ど放散しません。ホルムアルデヒド放散量の最も厳しい等級である F☆☆☆☆基準の最大値は 0.4mg/L ですが、施工後初期段階の OSB のホルムアル
デヒド放散量は最大 0.06mg/L と、非常に少なくなっています。

Q6-2

OSB から VOC は発生しますか ?

1997 年 3 月に、フォーリンテック・カナダ（Forintek Canada）で、OSB の VOC 放散試験を実施しました。試験片は、北米の OSB 生産者から無作為に抽出され、ASTM D51 97 - 92 の試験方法に基づいて実施されました。
同機関は OSB から計測された VOC 放出量は 2〜3ppb であると結論付けました。また、人体に悪影響を及ぼすベンゼン、トルエン、キシレン、エチルキシレンは全く検出されませんでした。

VOC（2〜3ppb）

トルエン

34

ベンゼン
エチルキシレン
キシレン

Q6-3

OSB を燃やすと有害物質は発生しますか ?

OSB の焼却灰には、他の木材建材製品以上の有害性はありません。焼却灰は埋め立てなど、通常の木材の焼却灰と同様に処理してください。

Q6-4 OSB の耐火性能はどの程度ですか ?
北米では、一般的に耐火性能は「フレーム・スプレッド・レイト」で測定されます。木質面材のフレーム・スプレッド・レイトは、その厚みや含水率によって様々です。しかしながら、OSBとカナダ針葉樹合板（ダグラスファー合板）との間に耐火性能について著しい差はありません。
下表に、製品別のフレーム・スプレッド・レイトを示します。
実際の建築物の耐火性は、建築方法や仕様に大きく依存します。
数値が低い程、耐火性能が良くなります。

耐火処理済
製材

製材

MDF

ダグラスファー
合板

OSB

ラワン合板

PB
（パーティクルボード）<25

70 - 140

100 - 144

84 - 145

130 - 155

126 - 160

87 - 16135

7 OSB のサイズ・納期・仕様・取り扱い上
Q7-1

国内で入手可能な OSB のサイズ（大きさ、厚さ）は ?

OSB の流通サイズ

構造用
JAS のスタンプが押されています。
備

考

厚さ

幅

長さ

9mm

910mm

1820mm

9mm

910mm

2440mm

9mm

910mm

2730mm

9mm

910mm

3050mm

12mm

910mm

1820mm

15mm

910mm

1820mmT&G（本実加工）有り

24mm

910mm

1820mmT&G（本実加工）有り／ T&G（本実加工）無し

28mm

910mm

1820mmT&G（本実加工）有り／ T&G（本実加工）無し

内装用
表面サンダーがけを施し、JAS スタンプ表示なく、木口のエッジシールもないため、より内装用に使用しやすいです。
備

考

厚さ

幅

長さ

8mm

910mm

1820mm（サンダーがけー片面仕様）

8mm

910mm

2730mm（サンダーがけー片面仕様）

Q7-2

OSB の一般的なサイズの実寸法はいくらですか ?

3 ×6 から 3 ×10 の実寸法は下表の通りです。

36

公称

サイズ

3 ×6

910mm × 1,820mm

3 ×8

910mm × 2,440mm

3 ×9910mm × 2,730mm

3 × 10910mm × 3,050mm

注 ) メンバー企業によっては吸湿後の寸法変化 を 勘 案 し て、カ ッ ト サ イ ズ を JAS の 範 囲内で調整しています。詳細は各メンバー企業にお問い合わせ下さい。

上 の 注意点
Q7-3

OSB の納期はどのくらいですか ?

例えば、壁下地として使用する場合、下表のサイズについて
は通常は在庫があるので、納期は 4〜6 週間程度です。その他のサイズは注文生産で、納期は 8〜12 週間程度です。

JAS 等級

厚さ (mm)

幅 (mm)

長さ (mm)

4級

9

910

1820, 2440, 2730, 3050

3級

12

910

1820

Q7-4 APA の仕様や施工例は他の機関が認定している製品にも該当しますか ?

いいえ。APA の商標は、APA の厳しい品質検査を通った APA のメンバー企業に認定されている工場で製造される製品のみに与えられています。APA の技術情報や製品施工例等は、APAの商標の製品を実験・研究した結果得られるもので、他の機関が認定した製品には該当しません。
APA 商標の製品表面には、APA の性能基準に合格したことを示すスタンプが押されています。
ただし、内装用に使用するためにサンダーがけを施したパネルにはスタンプはありません。

スタンプの表示内容
MILL① APA 認定工場番号② 製造会社名

�級

JAS
構造用パネル
F☆☆☆☆
�.�MM

強軸方向

910mm x 2440mm
MADE IN CANADA③ 製造工場名④ パネルの等級区分⑤ JAS 品質マーク⑥ ホルムアルデヒドの放散グレード⑦ パネルの厚さ⑧ 強軸方法⑨ パネルの幅 x 長さ

37

Q7-5

取り扱い上の注意点はありますか？

OSB には耐水性接着剤をして用いていますが、設置前、設置中、設置後において OSB 製品は水分に長期間曝されないよう注意しなければなりません。可能であれば、パネルは屋内か屋根の下で保管してください。屋外にて保管する場合は、パネルはしっかりとしたブルーシート等で下まで完全に覆い、角材等の上の平らで風通しのいいところで、出来るだけ湿度の低い状態で置くようにしてください。
長期にわたって保管する場合、反りを防ぐためにダンネージを追加し用いて積み重ねてください。

38

8 OSB の 今後 の 需要 と 供給・入手法
Q8-1

OSB の需要をどのように見ていますか？

北米では OSB の供給が増加するにつれ、市場での需要も同様に増加してきました。OSB の品
質も市場が要求するものより良くなってきており、北米では住宅の構造用下地材としてすっかり定着しています。北米においては新築住宅市場の 7 割以上に構造用面材としての OSB が使用されています。Q1 - 5 でもご紹介したようにカナダには森林認証プログラムがありますので安定した供給ができます。日本には年間約 25 万 m 3 の OSB が輸入されており、これから戸建てだけでなく非住宅部門においてもますます需要が期待されています。

Q8-2

OSB はどこで入手できますか？

OSB は、日本国内では製造されていないため、すべて輸入品となります。カナダ産又はヨ ーロッ
パ産が中心で、カナダ産 OSB の占める割合が全体の 70〜80% です。カナダからは、過去 25
年間に亘って、日本へ安定供給を続けているという実績があります。

カナダ産 OSB の入手方法について

APA エンジニアード・ウッド協会
03 - 5401- 0537
osb@canadawood.jpにお問い合わせください。

39






 





EW12/19JP.3M